UTILISATION DE LA LIANE A CAOUTCHOUC 243 



mil, les mortiers à fond nettement conique sont préférables 

 aux mortiers à fond sphérique. 



Comme pour terminer l'opération il faut une certaine 

 quantité d'eau, s'installer auprès d'un ruisseau ou disposer 

 auprès de chaque mortier une calcinasse d'eau qui sera 

 renouvelée pendant l'opération. 



Selon la capacité du mortier, les écorces peuvent être 

 pilonnées par quantités de 1 kilog. à 1 kilog. 500. Sous l'action 

 du pilon, l'écorce se broie, se transforme en poussière qu'on 

 élimine au fur et à mesure et le caoutchouc s'agglomère peu 

 à j)eu en une sorte d'épongé. 



Au bout d'un certain temps, le pilonnage à sec n'élimine 

 plus que difficilement ce qui reste d'écorce broyée dans la 

 masse, c'est alors qu'il faut faire intervenir l'eau pour 

 achever cette élimination. 



On prend la masse formée dans le mortier, on mouille 

 cette masse, on la presse fortement comme une éponge pour 

 éliminer un excès d'eau et on la remet dans le mortier : on 

 pilonne cette masse pendant une. minute environ à petits 

 coups d'abord pour bien l'accumuler dans le fond du mortier 

 et ensuite à coups plus forts. On la retire, on la triture dans 

 l'eau pendant quelques secondes, on la presse et on recom- 

 mence l'opération jusqu'à parfait achèvement, sous l'action 

 du pilon sur la masse mouillée, les parcelles d'écorce s'éli- 

 minent facilement et rapidement, une partie reste adhérente 

 à la paroi du mortier, on l'enlève au fur et à mesure, le reste 

 logé sur la masse ou dans les cavités, s'élimine sous Faction 

 de la main triturant cette masse dans l'eau. 



Dix ou douze opérations suffisent pour éliminer tout ce 

 qui reste d'écorce au moment du premier mouillage. 



Il reste alors une masse spongieuse ou caverneuse d'une 

 certaine épaisseur qu'on lave une dernière fois à l'eau claire 

 et qu'on fait ensuite sécher à l'ombre. 



On ne saurait de cette façon avoir du caoutchouc conte- 

 nant des matières étrangères puisqu'il suffit de quelques 

 coups de pilon pour les éliminer si on s'aperçoit qu'il en 

 reste dans la masse. 



La masse obtenue sèche très facilement et la matière ne 

 paraît susceptible d'aucune fermentation si elle a été bien 

 séchée avant l'emballage définitif. 



Quoiqu'on ne doive pas trop se baser sur la main-d'œuvre 

 employée pour faire les essais, il est bon cependant de 

 donner le détail de cette main-d'œuvre qui se décompose 



